SÉANCE DU 2 2 AVRIL 1907. 847 



Ceci s'explique aisémenl: en effet, lorsque le solide effecte la forme la plus 

 ordinaire, i'eutectique a pour composition les deux constituants correspon- 

 dant aux deux branches du liquidus dans le rapport m A à m B. Supposons 

 que, le solide variant, A se rapproche de m, l'alliage du cas limite donné 

 par la confusion de ces deux points est un eutectique ne contenant pas 

 du premier constituant. Dans ce cas, le solide et le liquide sont très voi- 

 sins et même se confondent à gauche du minimum. 



C'est donc avec raison que nous avons désigné par 2 et 3 la zone corres- 

 pondant au minimum. 



Si le liquide était régulier, nous aurions, dans la deuxième région, la 

 solution a et I'eutectique et, dans la troisième région, I'eutectique pur. 



Lorsqu'on étudie ces différents aUiages de cuivre au point de vue de leur 

 utilisation industrielle, notamment du martelage et du laminage, on est 

 frappé d'analogies très remarquables. 



Toutes les premières solutions (solutions a) sont laminables industriel- 

 lement lorsqu'elles sont à l'état pur. Elles se laminent toujours à froid dans 

 toute l'étendue de leur composition (c'est ainsi que l'on peut traiter tous 

 les alliages cuivre-nickel qui ne sont formés que d'une même solution 

 solide); elles peuvent se laminer à chaud, dans les teneurs les plus élevées 

 en cuivre : c'est ainsi qu'on lamine à froid l'alliage Cu = 67, Zm = 33, 

 mais on peut laminer à chaud l'alliage Cu = 90, Zn == 10, si les mélaux 

 utilisés sont très purs. De même, on peut laminer à chaud les alliages 

 Cu = 97, Sn = 3, Cu = 9;"), Al = 5. Mais, si l'alliage possède deux consti- 

 tuants dont l'un est la solution a et l'autre une combinaison, même si 

 celle-ci est un eutectique, l'alliage n'est plus susceptible d'être laminé : 

 c'est ainsi que les alliages de cuivre à très faible teneur en cadmium ne 

 peuvent être laminés, les alliages Cu — So, Cu — Mg des deuxièmes zones 

 ne peuvent être laminés. 



Si, au contraire, les alliages de la deuxième zone sont constitués par 

 deux solutions (cas des alliages Cu — Zn, Cu — Al, Cu — Sn), ils sont 

 susceptibles d'être martelés ou laminés à chaud, ils ne peuvent l'être à 

 froid. Il faut noter que les alliages Cu — Sn et Cu — Al de la deuxième 

 zone subissent une transformation pendant le chauffage et ne sont pas 

 traités sous la constitution qu'ils possèdent à froid ; il n'en est pas de même 

 des alliages Cu — Zn. 



L'étude constitutive des alliages binaires montre que ; 

 1° Tous ces alliages présentent une zone de très grande fragilité qui 

 correspond à un constituant unique se comportant toujours de la même 

 façon sous l'action des réactifs; 



